Vorlesung: Intermetallische Phasen Vorlage 7.3

7. Packungsdominierte Phasen (Forts.) 7.3. Verwandte von Laves-Phasen

CaCu_5-Typ: AA-Stapelfolge von Kagoménetzen

Verbindung Typ T_c [K] μ_B CeFe_2 MgCu_2 878 6.97 HoFe_2 MgCu_2 608 6.02 ErFe_2 MgCu_2 473 5.02 YMn_5 CaCu_5 490 1.38 HoMn_5 CaCu_5 425 1.99 SmCo_5 CaCu_5 1015 8.6 (1.4 K) Fe bcc 633 2.22 Magnetische Eigenschaften von Laves-Phasen etc.

CeNi_3-Typ: ..AABB..-Stapelfolge PuNi_3-Typ: ..AABBCC..-Stapelfolge

7.4. NaZn_{13}

NaZn_{13}-Typ: Elementarzelle ... ... ’Snub-Cube’ als Na-Koordinationspolyeder